532 PLO 



être afBné dans l'opération; mais, dans quelques fonderies, 

 on ajoute du métal pendant l'opération; quelquefois on place 

 dans une embrasure opposée à la chauffe, un ou deux sau- 

 mons de plomb , dont l'extrémité, s'avançant sur la coupelle , 

 y laisse tomber des gouttes de plomb , à mesure qu'il se fond ; 

 d'autres fois on arrête le vent , on bouche la voie de la litharge, 

 et faisant fondre une grande quantité de plomb par toutes 

 les ouvertures du fourneau, on remplit, aussi promptement 

 que possible, la coupelle, et l'on recommence un nouvel affi- 

 nage, en séparant les ahstriches , etc.; l'avantage de cette 

 pratique, que Ton désigne en disant que Von file du plomb, 

 résulte de ce qu'on peut faire passer, dans un même affinage, 

 beaucoup plus de plomb que la coupelle n'en peut contenir à 

 la fois. Cependant cela ne doit avoir lieu que quand l'opération 

 est en bon train, la coupelle bien solide et avec des plombs 

 qui ne sont pas fort impurs : encore y a-t-il toujours cet incon- 

 vénient grave, que le plomb qui tombe dans la coupelle, 

 étant beaucoup plus froid que le fond de la coupelle vers 

 lequel il se rend presque tout de suite , refroidit celle-ci dans 

 cet endroit, et peut y occasioner des fentes ou gerçures, 

 capables de faire manquer l'aflinage. A Pezey, où l'on era- 

 ployoit cette méthode , la coupelle de neuf pieds de dia- 

 mètre, qui ne pouvoit contenir que joo quintaux métriques 

 de plomb liquide, servoit cependant à l'affinage de i65 quin- 

 taux métriques de ce métal. 



On a fait, au Harz , des essais pour déterminer quelle est 

 la quantité de plomb qu'il est le plus convenable d'affiner en 

 une seule opération : l'usage est de ne passer jamais plus de 

 5o quintaux métriques, et le plus souvent on se borne à 36, 

 parce que le plomb est assez impur. Ou fit construire un 

 très -grand fourneau de coupelle, qui avoit quatre voies et 

 dans lequel on chargea 260 quintaux métriques de plomb 

 d'œuvre. On commença l'opération comme à l'ordinaire, mais 

 il fut impossible de l'achever; on reconnut même que l'affi- 

 nage de 100 quintaux métriques, à la fois, donnoit lieu à 

 une perte sur l'argent, et qu'il ne convenoit pas de dépas- 

 ser la quantité de 5o à 65 quintaux métriques. 



C'est vers la fin de l'affinage qu'il faut redoubler d'atten- 

 tion pour ne pas faire couler avec la litharge^ le plomb, alors 



